# Bilinga

Extrait de l'Atlas des bois tropicaux - Caractéristiques technologiques et utilisation
J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), et 40 auteurs, 2016.
Éditions Quæ, 1000 p.
https://www.quae.com/produit/1408/9782759225521/atlas-des-bois-tropicaux

Accès à la notice d'information générale :

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

Famille. Rubiaceae.

Noms botaniques. Nauclea diderrichii Merr. (syn. Sarcoccephalus diderrichi); (syn. Nauclea trillesii); Nauclea gilletii Merr.; Nauclea xanthoxylon Aubrév. (syn. Sarcoccephalus xanthoxylon).

Continent. Afrique.

CITES (Convention de Washington, 2016). Pas de restriction commerciale.

## Description de la grume

Diamètre. De 60 à 90 cm.

Épaisseur de l'aubier. De 3 à 5 cm.

Flottabilité. Non flottable.

Conservation en forêt. Bonne.

## Description du bois

Couleur référence. Jaune orangée.

Aubier. Bien distinct.

Grain. Moyen.

Fil. Contrefil.

Contrefil. Accusé.

Notes. Bois parfait jaune doré ou jaune orangé légèrement moiré. En utilisation intérieure, la couleur du bois est stable.

<figure><img src="image_1.png" /><figcaption>Dosse.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

## Propriétés physiques et mécaniques

<table><thead><tr><td>Propriété</td><td>Valeur moyenne</td></tr></thead><tbody><tr><td>Densité<sup>(1)</sup></td><td>0,76</td></tr><tr><td>Dureté Monnin<sup>(1)</sup></td><td>5,3</td></tr><tr><td>Coefficient de retrait volumique</td><td>0,55 % par %</td></tr><tr><td>Retrait tangentiel total (Rt)</td><td>7,5 %</td></tr><tr><td>Retrait radial total (Rr)</td><td>4,5 %</td></tr><tr><td>Ratio Rt/Rr</td><td>1,7</td></tr><tr><td>Point de saturation des fibres</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Conductivité thermique (λ)</td><td>0,25 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Pouvoir calorifique inférieur</td><td>19 600 kJ/kg</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en compression<sup>(1)</sup></td><td>63 MPa</td></tr><tr><td>Contrainte de rupture en flexion statique<sup>(1)</sup></td><td>95 MPa</td></tr><tr><td>Module d'élasticité longitudinal<sup>(1)</sup></td><td>14 660 MPa</td></tr></tbody></table>

## Durabilité naturelle et imprégnabilité du bois

Résistance aux champignons. Classe 1 – très durable.

Résistance aux insectes de bois sec. Classe D – durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier).

Résistance aux termites. Classe D – durable.

Imprégnabilité. Classe 2 – moyennement imprégnable.

Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle. Classe 4 – en contact avec le sol ou l'eau douce.

Notes. Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350. Le Bilinga couvre naturellement la classe d'emploi 5 (bois immergé de manière régulière ou permanente dans l'eau salée, eau de mer ou eau saumâtre). La durée de performance peut être modifiée par les conditions d'utilisation (telles que décrites par la norme NF EN 335 de mai 2013).

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Quartier.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

<footnote>(1) À 12 % d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm².</footnote>
## Traitement de préservation

Contre les attaques d'insectes de bois sec. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

En cas d'humidification temporaire. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

En cas d'humidification permanente. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation.

## Séchage

Vitesse de séchage. Lente.

Risque de déformation. Peu élevé.

Risque de cémentation. Pas de risque particulier connu.

Risque de fentes. Élevé.

Risque de collapse. Pas de risque particulier connu.

Notes. Bois difficile à sécher en raison du contrefil accusé. Débits sur quartier conseillés afin d'éviter les défauts.

Programme de séchage proposé. Programme n° 6 (voir note explicative).

## Sciage et usinage

Effet désaffûtant. Normal.

Denture pour le sciage. Acier ordinaire ou allié.

Outils d'usinage. Ordinaires.

Aptitude au déroulage. Mauvaise aptitude au tranchage. Bonne.

## Assemblage

Clouage/vissage. Bonne tenue, avant-trous nécessaires.

Notes. Bois présentant une légère tendance à la fente lors du clouage. Ce bois est acide, en tenir compte lors du collage.

## Classements commerciaux

Classement d'aspect des produits sciés

Selon les règles de classement SATA (1996).

Pour le Marché général

Classements possibles avivés : choix I, choix II, choix III, choix IV.

Classements possibles coursons : choix I, choix II.

Classements possibles coursons de chevrons : choix I, choix II, choix III.

Pour les Marchés particuliers

Classements possibles frises et planchettes : choix I, choix II, choix III.

Classements possibles chevrons : choix I, choix II, choix III.

Classement visuel de structure

Conformément à la norme européenne EN 1912 (2012) associée aux normes nationales correspondantes (voir notice explicative), la classe mécanique D50 peut être attribuée par classement visuel. La classe mécanique D35 peut être attribuée par classement visuel conformément à la norme française NF B 52-001-1 (2011).

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Sections transversales de Nauclea diderrichii.
Photo J.-C. Cerre.</figcaption></figure>
## Réaction au feu

### Classement conventionnel français

* Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable).

* Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable).

### Classement selon euroclasses. D-s2, d0

Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 (avril 2016) :

* bois de structure utilisés en parois verticales et plafonds, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm.

## Principales utilisations

* Charpente lourde.

* Placage tranché.

* Construction navale (bordé et pont).

* Platelage, *decking*.

* Ébénisterie (meuble de luxe).

* Pont (en contact avec le sol ou l'eau).

* Fond de véhicule ou de conteneur.

* Pont (parties non en contact avec le sol ou l'eau).

* Lambris.

* Poteaux.

* Menuiserie intérieure.

* Revêtement extérieur.

* Meuble courant ou éléments meublants.

* Travaux hydrauliques (en milieu maritime).

* Parquet.

* Traverse.

* Parquet lourd ou industriel.

**Notes.** Sous climat sec et chaud, risques de fentes pour les utilisations extérieures. Un bouche-porage est nécessaire. Résistant à un ou plusieurs acides.

## Principales appellations vernaculaires

<table><thead><tr><td>Pays</td><td>Appellation</td></tr></thead><tbody><tr><td>Allemagne</td><td>Aloma</td></tr><tr><td>Angola</td><td>Engolo</td></tr><tr><td>Bénin</td><td>Opépé</td></tr><tr><td>Cameroun</td><td>Akondoc</td></tr><tr><td>Congo</td><td>Linzi, Mokessé, N'gulu-maza</td></tr><tr><td>Côte d'Ivoire</td><td>Badi</td></tr><tr><td>Gabon</td><td>Bilinga</td></tr><tr><td>Ghana</td><td>Kusia</td></tr><tr><td>Guinée équatoriale</td><td>Aloma</td></tr><tr><td>Nigeria</td><td>Opepe</td></tr><tr><td>Ouganda</td><td>Kilingi</td></tr><tr><td>République centrafricaine</td><td>Kilu</td></tr><tr><td>République démocratique du Congo</td><td>N'gulu-maza, Bonkingu</td></tr><tr><td>Royaume-Uni</td><td>Opepe</td></tr><tr><td>Sierra Leone</td><td>Bundui</td></tr></tbody></table>

**Doi :** https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36355

Droit d'auteur © 2021, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quae

Date de publication : 25 février 2021

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

Structure intérieure en lamellé-collé du sanctuaire marial de Mvolye, Yaoundé (Cameroun). Photo J. Uhalde, UBC.
# Bilinga / Opepe*

From Tropical timber atlas - Technological characteristics and uses.
J. Gérard (coord.), D. Guibal (au.), J.-C. Cerre (au.), S. Paradis (au.), et 40 auteurs, 2016.
Publisher Éditions Quæ, 1000 p.
https://www.quae.com/produit/1477/9782759227716/tropical-timber-atlas

## Access to the general information leaflet:

https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36353

* Common commercial name Family.

Family. Rubiaceae.

Botanical names. Nauclea diderrichii Merr. (syn. Sarlocephalus diderrichii);
(syn. Nauclea trillesii); Nauclea gilletii Merr.; Nauclea xanthoxylon Aubrév.
(syn. Sarlocephalus xanthoxylon).

Continent. Africa.

CITES (Washington Convention of 2017). No trade restrictions.

## Log description

Diameter. 60 to 90 cm.

Thickness of sapwood. 3 to 5 cm.

Buoyancy. Does not float.

Log conservation. Good.

## Wood description

Reference colour. Orange yellow sapwood.

Clearly demarcated texture. Medium.

Grain. Interlocked grain.

Interlocked grain. Marked.

Notes. Wood is a perfect golden yellow or slightly moiré orangey yellow. In interior end-uses, the colour remains stable.

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Flat sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

## Physical and mechanical properties

<table><thead><tr><td>Property</td><td>Mean value</td></tr></thead><tbody><tr><td>Density(1)</td><td>0.76</td></tr><tr><td>Monnin hardness(1)</td><td>5.3</td></tr><tr><td>Coefficient of volumetric shrinkage</td><td>0.55% per %</td></tr><tr><td>Total tangential shrinkage (Ts):</td><td>7.5%</td></tr><tr><td>Total radial shrinkage (Rs):</td><td>4.5%</td></tr><tr><td>T/R anisotropy ratio</td><td>1.7</td></tr><tr><td>Fibre saturation point</td><td>25%</td></tr><tr><td>Thermal conductivity (λ)</td><td>0.25 W/(m.K)</td></tr><tr><td>Lower heating value</td><td>19,600 kJ/kg</td></tr><tr><td>Crushing strength(1)</td><td>63 MPa</td></tr><tr><td>Static bending strength(1)</td><td>95 MPa</td></tr><tr><td>Longitudinal modulus of elasticity(1)</td><td>14,660 MPa</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Quarter sawn.
Photo D. Guibal, Cirad.</figcaption></figure>

## Natural durability and treatability

Resistance to decay. Class 1 – very durable.

Resistance to dry wood borers. Class D – durable (sapwood demarcated, risk limited to sapwood).

Resistance to termites. Class D – durable.

Treatability. Class 2 – moderately treatable.

Use class covered by natural durability. Class 4 – in ground or fresh water contact.

Notes. This species is listed in the NF EN 350 standard. Bilinga naturally covers the use class 5 (wood permanently or regularly submerged in salt water, sea water or brackish water). According to the European standard NF EN 335 of May 2013, performance length might be modified by conditions in which it is used.

<footnote>(1) At 12% moisture content, with 1 MPa = 1 N/mm².</footnote>
### Preservation treatment

Against dry wood borer attacks. This wood does not require any preservation treatment.

In case of temporary humidification. This wood does not require any preservation treatment.

In case of permanent humidification. This wood does not require any preservation treatment.

### Drying

Drying rate. Slow.

Risk of distortion. Slight risk.

Risk of case hardening. No known specific risk.

Risk of checking. High risk.

Risk of collapse. No known specific risk.

Notes. Difficult to dry due to high interlocked grain. Quarter sawn recommended to reduce defects.

Suggested drying schedule. Schedule #6 (see explanatory note).

### Sawing and machining

Blunting effect. Normal.

Tooth for sawing. Ordinary or alloy steel.

Machining tools. Ordinary suitability for peeling. Bad suitability for slicing. Good.

### Assembling

Nailing/screwing. Good but pre-boring necessary.

Notes. Wood presents slight tendency to split when nailing. Wood is acidic: to be taken into account when gluing.

### Commercial grading

Sawn timber appearance grading

According to SATA grading rules (1996).

For the General Purpose Market

Possible grading for square-edged timbers: choice I, choice II, choice III, choice IV.

Possible grading for short-length lumbers: choice I, choice II.

Possible grading for short-length rafters: choice I, choice II, choice III.

For the Special Market

Possible grading for strips and small boards: choice I, choice II, choice III

Possible grading for rafters: choice I, choice II, choice III

Visual structure grading

According to European standard EN 1912 (2012) and associated national standards (see explanatory note), strength class D50 can be provided by visual grading. Strength class D35 can also be provided by visual grading according to French standard NF B 52-001-1 (2011).

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Cross sections of *Nauclea diderrichii*.</figcaption></figure>

Photo J.-C. Cerre.

<figure><img src="image_8.png" /></figure>
## Fire safety

### Conventional French grading

Thickness > 14 mm: M3 (moderately flammable).

Thickness < 14 mm: M4 (readily flammable).

Euroclass grading. D-s2, d0

Default grading for solid wood that meets requirements of European standard.

NF EN 14081-1 (April 2016): structural graded timber in vertical uses and ceilings with minimal mean density of 0.35 and minimal thickness of 22 mm.

### Main end uses

Heavy carpentry. Sliced veneer.

Ship building (planking and deck). Decking.

Cabinetry (high-end furniture). Bridges (parts in contact with water or ground).

Vehicle or container flooring. Bridges (parts not in contact with water or ground).

Panelling. Poles.

Interior joinery. Exterior panelling.

Built-in furniture or mobile item. Hydraulic works (seawater).

Flooring. Sleepers.

Industrial or heavy flooring.

**Notes.** Risk of splitting in outdoor uses in dry, hot environments. Needs filling before polishing. Resistant to one or several acids.

### Common names

<table><thead><tr><td>Country</td><td>Local name</td></tr></thead><tbody><tr><td>Germany</td><td>Aloma</td></tr><tr><td>Angola</td><td>Engolo</td></tr><tr><td>Benin</td><td>Opépé</td></tr><tr><td>Cameroon</td><td>Akondoc</td></tr><tr><td>Congo</td><td>Linzi, Mokessé, N'gulu-maza,</td></tr><tr><td>Côte d'Ivoire</td><td>Badi</td></tr><tr><td>Gabon</td><td>Bilinga</td></tr><tr><td>Ghana</td><td>Kusia</td></tr><tr><td>Equatorial Guinea</td><td>Aloma</td></tr><tr><td>Nigeria</td><td>Opepe</td></tr><tr><td>Uganda</td><td>Kilingi</td></tr><tr><td>Central African Republic</td><td>Kilu</td></tr><tr><td>Democratic Republic of Congo</td><td>N'gulu-maza, Bonkingu</td></tr><tr><td>United Kingdom</td><td>Opepe</td></tr><tr><td>Sierra Leone</td><td>Bundui</td></tr></tbody></table>

**DOI:** https://doi.org/10.19182/bft2021.347.a36355

Droit d'auteur © 2021, Bois et Forêts des Tropiques © Cirad © Quae

Date de publication : 25 février 2021

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Glued laminated indoor structure at the Mary Queen of the Apostles Basilica in Yaoundé (Cameroon). Photo J. Uhalde, UBC.</figcaption></figure>